10 Ludwig f 



wenigstens im Schlämmrückstande concentriren lasse, so 

 wurde ein solcher ^chlämmversuch angestellt. 40 Grm. 

 feinzerriebene Kiese Nö. 1. wurden mit Wasser gerieben 

 und vorsichtig geschlämmt, bis zuletzt aller Schwefelkies 

 abgeschlämmt worden war. In der That blieben schön- 

 glänzende gelbe Flittern von metallischem Gold zurück; 

 allein sie hatten sich so fest den Wänden der porcellane- 

 nen Schlämmschale angelegt, angerieben, dass zu ihrer 

 Gewichtsbestimmung eine Lösung im Königswasser und 

 Fällung durch Eisenvitriol aus dieser Lösung vorgenom- 

 men werden musste. So wurden nur 0,023 Grm. Gold 

 erhalten. Allein nach der obigen Ermittelung des Gold- 

 gehaltes der Schwefelkiese No. 1. hätten 40 Grm. der- 

 selben 0,110 Grm. Gold liefern müssen. Es müsste so- 

 nach auch in die abgeschlämmten Partikelchen etwas 

 Gold mit übergeführt worden sein. Beim Auflösen der- 

 selben und Fällen mit Eisenvitriol wurden noch 0,010 Grm. 

 Gold erhalten. 



Die Gesammtmenge betrug also 0^023 -|- 0,010 = 

 0^033 Grm. = 0,0825 Proc. Gold; mithin weit weniger 

 als bei der ersten Analyse. Der Goldgehalt einer und 

 derselben Sorte Schwefelkiese ist also kein gleichförmiger, 

 sonst müssten die Kesultate der beiden Analysen doch 

 annähernde gewesen sein. 



Die auffallend dunklere Färbung mancher Krystall- 

 aggregate des Schwefelkieses Hess vermuthen, dass diese 

 letzteren besonders goldreich seien. Es wurde deshalb 

 eine Probe solcher Aggregate von No. 2. gemengt mit in 

 Verwitterung begriffenen Krystallen, die nach manchen 

 Angaben goldreicher sein sollen, besonders auf ihren Gold- 

 gehalt untersucht. 6,33 Grm. des feingeriebenen Gemen- 

 ges lieferten 0,027 Grm. = 0,426 Proc. Gold. 



Beim Auslesen der verwitterten Krystalle und Kry- 

 stallaggregate wurde auch ein Stückchen silberweissen 

 glänzenden Metalls von unregelmässiger Form gefunden. 

 Die Conturen erschienen abgerundet und besonders rein 

 weiss und glänzend^ wie Quecksilber. Es war ziemlich 



